( 543 ) 



portent des stries parallèles aux intersections de cette forme simple à seize 

 faces avec les faces de l'octaèdre. 



Angles observés. Angles calculés. 



h' t' sur p ''loi à 100. 5o D 



b' b' adj 1 14 à 1 14.25 1 13°52' 



» Le rapport du côté de la base à la hauteur du prisme est à peu près 

 celui des nombres jooo et 824. 



» Ces cristaux sont biréfringents. L'examen optique et la détermination 

 cristallographique s'accordent pour les rapporter au système quadratique, 

 car des plaques taillées parallèlement à la base p ne rétablissent pas la lu- 

 mière lorsqu'on les place entre les niçois croisés d'un microscope. 



» Ces mêmes cristaux se forment aux dépens du mica lorsqu'on chauffe 

 ce minéral avec du vanadate de lithine. Les lames de mica deviennent 

 opaques et s'incrustent d'octaèdres qui s'accolent entre eux à la façon des 

 octaèdres de la hausmannite. 



» 2. Silicate d'alumine et de lithine (6SiO% Al^O%LiO). —Ce silicate se 

 prépare indifféremment par le vanadate et par le tungstatede lithine. Il suffit 

 que l'alumine et la silice soient exactement dans le rapport de l'^i d'alumine 

 pour 6^^ de sihce, pour l'obtenir exempt de tout mélange et en cristaux 

 mesurables. 



» L'analyse de ce silicate préparé par le vanadate de lilhine fournit 

 les résultats suivants : 



Silice 72,60 6SiO' 72,80 



Alumine 22,00 Al'O^ 21,60 



Lithine (par diff.i. . . 5,4o LiO 6,10 



100,00 100,00 



» Ce silicate vient donc se placer, par sa conjposition, à côté de l'or- 

 those et de l'albite, puisque les quantités d'oxygène contenues dans la 

 lilhine, l'alumine et la silice sont dans les rapports i : 3 ; 12. Il est à l'or- 

 those ce que le silicate précédent est à l'oligoclase. 



» Il a la dureté de l'orthose, le même degré de résistance vis-à-vis des 

 réactifs ; sa densité est 2, 4i à 1 1°. 



« Obtenu par le vanadate, ce silicate se présente en petits octaèdres 

 qu'on ne peut distinguer par les mesures d'angles de l'octaèdre b' , que j'ai 

 décrit pour lesilicate 5 SiO% Al'^0%LiO; mais, tandis que le silicate corres- 

 pondant à l'oligoclase dépolarise énergiquement la lumière, le silicatecorres- 



